CHRYSOCOLE 
263 
cristaux de quartz. Le même échantillon renfermait de petites tables 
jaunes de walfénile, des houppes vertes transparentes de niaUicldle et 
des globules cristallins d’un phosphate de cuivre que je n’ai pu déter- 
miner, faute d’une quantité sullisante de matière. 
Parmi les échantillons que M. Thollon a bien voulu me donner, 
se trouve une géode renfermant quelques rhomboèdres verts d’envi- 
ron 105°, recouverts d’une très grande quantité de petits cristaux 
transparents de dioptase. Ces rhomboèdres semblent être des pseudo- 
morphoses de calcite en dioptase; leur surface est trop terne et trop 
hérissée de cristaux de dioptase pour qu’il soit possible de s’en assurer 
par une mesure plus précise de leur angle culminant. 
CHRYSOCOLE 
La chrysocole est un produit d’altération de divers minerais cupri- 
fères. Elle se présente en masses amorphes, compactes, dont la structure 
varie depuis celle de l’opale jusqu’à celle d’une terre argileuse ; elle pos- 
sède l’éclat vitreux ou est mate. Elle est parfois translucide sur les bords ; 
sa couleur varie du vert au bleu, elle est quelquefois noirâtre. La cassure 
est conchoïdale et le minéral est fragile dans les échantillons frais. 
Dureté. 2 à 4. 
Densité. 2 à 2.2. 
Les réactions au chalumeau sont celles de la dioptase. La composi- 
tion de ce minéral semble devoir être représentée par la formule 
lE Cu Si O’’. On pourrait le considérer comme une dioptase hydratée 
(IP Cu Si 0^ 4" lE C>)j niais en réalité les analyses de la chrysocole de 
divers gisements sont très variables et s’éloignent sensiblement de la 
formule donnée plus haut, sans doute à cause des mélanges de diverses 
substances avec le minéral en question. 
Je citerai pour mémoire l’analyse de la chrysocole de Canaveilles 
(Pyrénées-Orientales) donnée par Berthier (d.. M. LL 395) et qui 
s’éloigne beaucoiqi de la composition théorique donnée par la formule : 
SiO° 26,0 
CuO 41,8 
FcO° 2,5 
ir-0 23,5 
CO° 3,7 
Gangue ... . 2,5 
100,0 
